958 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



réchantillon de verre examiné ici, la contraction a été égale à o,o3 pour loo 

 de la longueur totale de l'échantillon. 



Anomalie réversible. — La dilatation parfois importante qui se produit 

 avant d'atteindre le point d'affaissement est réversible; c'est-à-dire qu'au 

 refroidissement elle est remplacée par une contraction correspondante. 

 L'intensité du phénomène varie beaucoup d'un verre à l'autre. Dans l'émail 

 pour tôles émaillées et pour certains verres spéciaux d'optique, le change- 

 ment de dimension atteint et dépasse o,4 pour loo de la longueur de 

 l'échantillon, tandis que pour le verre ordinaire il reste inférieur à o,o4 

 pour loo. Pour les verres correspondant aux courbes i et 3, en regard de 

 leur composition on trouvera la valeur du changement de dimension et la 

 température à laquelle il se produit. 



Lorsque nos recherches étaient achevées, nous avons eu connaissance 

 d'un travail de Lebedeff qui signale le même phénomène et l'attribue à la 

 transformation réversible du quartz; il se base sur ce que, dans le verre 

 étudié par lui, la transformation en question se produit à 570°, comme celle 

 du quartz. C'est là une explication inadmissible; dans le verre la silice est 

 entièrement à Tétat amorphe comme le prouve son faible coefficient de 

 dilatation. D'ailleurs dans les verres et émaux étudiés ici, ranomalie des- 

 cend parfois jusqu'à 400*^. 



C'est une transformation allotropique de la silice amorphe, analogue à 

 celle que l'on observe dans le soufre fondu. Elle explique l'absorption de 

 chaleur latente souvent signalée pendant l'échauffement des verres au voi- 

 sinage de la température de recuit. Peut-être l'existence de celte transfor- 

 mation est-elle la cause des phénomènes de double réfraction observés par 

 Lord Rayleigh dans la silice vitreuse. Une transformation incomplète au 

 refroidissement peut occasionner des tensions internes qui disparaissent 

 par la trempe, la silice gardant alors entièrement l'état stable aux tempéra- 

 tures plus élevées. 



